( l302 ) 



rencontré sous le n" 2 et que nous avons appelé Coolgardite ; mais l'argent 

 yest en proportion beaucoup moindre ; il v a plus d'or et de métaux divers. 



» N° 6. — Les échantillons du n° 6 sont d'une teinte gris noir. Ils sont 

 beaucoup plus volumineux, en général, que les précédents, mais ressem- 

 blent à un agrégat de petits éléments, sans faces, ni cassures conclioïdales 

 un peu étendues. Leur éclat métalloïde et leur cassure inégale et con- 

 choïdale en petit rappellent l'aspect de certaines anthracites. Les fragments 

 ont d'ailleurs souvent l'apparence d'un agrégat confus. 



» Les deux échantillons soumis à l'essai et dont l'analyse figure au 

 Tableau général ont fourni des résultats sensiblement différents, qui cor- 

 respondent, pour l'un (a) à la formule (Au,Ag)^Te, pour l'autre {b) à la 

 formule (Au,Ag)'Te'. 



» Le premier paraît se rapporter au type de la Kalgoorlile. Le second 

 semble devoir être considéré comme un mélange de variétés diverses, ce qui 

 n'a pas lieu de surprendre pour un minéral d'aspect confus et qui ne 

 possède aucun caractère cristallin. 



» L'analyse permet d'y voir un agrégat des deux variétés de tellurures, 

 que j'ai désignées plus haut sous les noms de Kalgoorlile (n° 3) et de 

 Coolgardite ( n"* 2 et 5). 



» En résumé, les échantillons de tellurures de l'Australie occidentale, 

 dont j'ai donné plus haut les analyses, se rapportent aux variétés suivantes : 



» La Sylvanile, bitellurure d'or et d'argent (Au, Ag)Te-, à texture cris- 

 talline (échantillon n° 1); 



» La Calavérite, bitellurure analogue au précédent, mais beaucoup 

 moins cristallin et contenant une moindre proportion d'argent (échan- 

 tdlon n° 4): 



» La Coolgardite on sesquitellurure d'or, argent et mercure 



(Au,Ag. Hg)^Te\ 



avec proportions variables de l'or et de l'argent, qui se substituent l'un à 

 l'autre dans une large mesure [échantillons n° 2 (a et i) et n° 5]; 



» La Kalgoorlile (Au, Ag, Hg)-Te, où les proportions relatives des 

 métaux sont également variables [échantillons n" 3 (a et b) et n° 6 (a)]. 

 L'échantillon 6 (è) paraît être un agrégat des deux dernières variétés, la 

 Kalgoorlile et la Coolgardite. » 



